376 
G. Rack, 
Tabelle 1. 
Konzentrations-Temperatur-Diagramm der Mischungen aus Zinnchloriir und 
Kaliumchlorid. 
Gehalt 
Molekül- 
prozente 
an KCl 
Gewichts- 
prozente 
Beginn 
der 
Kristalli- 
sation 
Eutektische 
Kristalli- 
sation 
Dauer der 
eutektischen 
Kristallisation 1 
0 
0 
239° 
— 
— 
2 
0,846 
238 
192° 
40 sec 
5 
2.02 
234 
194 
160 
10 
4,18 
223 
201 
240 
15 
6,47 
206 
201 
410 
20 
8,94 
204 
201 
200 
25 
11,57 
208 
— 
— 
27,5 
12.96 
207 
175 
140 
30 
14,40 
205 
179 
180 
33 j 
16.41 
203 
180 
— 
35 
17,45 
200 
181 
400 
37,5 
19,06 
180 
180 
560 
40 
20,74 
187 
179 
340 
42,5 
22.49 
192 
179 
300 
45 
24.28 
208 
177 
150 
50 
28,19 
224 
— 
(520) 
52.5 
30,26 
310 
224 
500 
55 
32,43 
385 
224 
480 
60 
37,06 
481 
224 
440 
65 
42.16 
541 
224 
400 
70 
47.81 
. 580 
223 
300 
80 
61,09 
679 
222 
240 
90 
77,94 
752 
221 
120 
100 
100 
777 
— 
— 
bei der Temperatur 201 0 und einer Konzentration von ca. 17 Mol.-°/o 
KCl + 83 Mol.- 0 /" Sn Cl 2 . Ein aus dem Regulus der Schmelze 
10 Mol.-°/o KCl und 90 Mol.-°/n Sn CI, nach dem von E. Korreng 2 
angegebenen Verfahren hergestellter Dünnschliff zeigt primäre, 
leistenförmige Sn Cl 2 -Kriställchen in regelloser Anordnung. Die 
Zwischenräume zwischen den Kriställchen werden durch die eutek- 
tische Grundmasse ausgefiillt. Im Punkte D kristallisiert das 
Doppelsalz 3SnCl s *KCl J 
1 Die Versuche wurden mit 30 g der Gesamtsubstanz ausgeführt. 
2 E. Korreng. Dies. Centralbl. 1913. im folg. Heft. 
3 L. Peetz (Metallurgie. 1. p. 281) gibt einige ans dem Schmelzfluß 
erhaltene Verbindungen des Zinnchlorürs mit den Alkalichloriden (darunter 
3 Sn Cl 2 • K CI und Sn CI* • K CI) an, auf deren Existenz er nur aus der 
Homogenität der erstarrten Gemische schließt. Eine genaue thermische 
und mikroskopische Untersuchung liegt nicht vor. 
